﻿606 



und führt sie in tieferliegende Punkte, z. B. in ein Spalten- 

 system. Hat dies keinen Ausfluss, so wird das Wasser bis 

 zu einer beträchtlichen Höhe steigen ; erreicht es eine Höhe 

 von 300 Fuss, so kocht es in den Spalten, die dem Drucke 

 dieser Wassersäule ausgesetzt sind, nicht mehr bei 180°. 

 Kommt zu diesen Umständen noch eine Temperatur von 180 

 hinzu, so bildet sich Alaunstein , wenn schwefelsaure Thon- 

 erde , dagegen Löwigit, wenn schwefelsaures Kali über- 

 schüssig ist. 44 



Die Darstellung des Alauns aus dem Alaunsteine (und 

 dem Löwigit) geschieht zu Allumiere in folgender Weise. Das 

 in faustgrosse Stücke zerschlagene Mineral wird in Oefen von 

 der Gestalt kleiner Kalköfen ungefähr 5 Stunden lang ge- 

 glüht. Hierdurch w T ird der Alaunstein zerlegt, indem ein Theil 

 des Wassers des Thonerdehydrats sich verflüchtigt. Das 

 Glühen darf nicht zu lange fortgesetzt oder zu sehr verstärkt 

 werden, weil sonst die Thonerde der Alaun Verbindung selbst 

 ihre Schwefelsäure verlieren würde. Man hört mit der Er- 

 hitzung auf, wenn eine Entwicklung von schwefeliger Säure 

 bemerkbar wird. Die geglühten Stücke werden nun zu langen 

 Haufen aufgethürmt und während 90 Tagen täglich mit Wasser 

 Übergossen. Im Laufe dieser Zeit werden die Stücke weich 

 und zerfallen; sie werden dann in grosse Bottiche gebracht 

 und unter beständigem Umrühren in Wasser von 75 eine 

 Stunde lang digerirt. Es bleibt dabei ein weisser kaolin- 

 artiger Thon zurück, während die Alaunlauge in hölzerne Kry- 

 stallisationsgefässe gebracht wird, in denen sie bei mässiger 

 Wärme 20 Tage bleibt. In der Fabrik sind sechzig solcher grosser 

 Krystallisationsgefässe vorhanden und es werden täglich drei aus- 

 geschöpft. Der Alaun krystallisirt theils in kubischen, theils 

 in oktaedrischen Krystallen, theils auch in Combinationen von 

 Oktaeder und Würfel. Der Leiter der Fabrik belehrte mich, 

 dass die kubischen Krystalle sich vorzugsweise im Winter, 

 die oktaedrischen im Sommer bilden. Der wahre Grund für 

 die Bildung würfelförmiger Alaunkrystalle scheint indess in 

 der Thatsache zn beruhen , dass die krystallisirende Alaun- 

 lösung etwas basisch schwefelsaure Thonerde enthält (s. Hand- 

 wörterb. d. reinen u. angew. Chemie von v. Liebig, Poggei\ t dorff 

 und Wöhler, Artik. Alaunfabrikation, und Mitscherlich a. a. O. 

 S. 41). Der zu Allumiere erzeugte Alaun ist von besonderer 



